( 84 ) 



1°. un degré de chaleur agissant sur le verre , de manière à le ramollii' 

 jusqu'à un certain point , sans le faire foudre. Avant et après ce degré , 

 il n'y a pas ù!opacification. 



1°. Ce degré de chaleur soutenu pendant un certain tcms. L'échauf- 

 fenicnt ou le refroidissement lent ^ ne rendent le verre opaque qu'en le 

 maintenant pendant le leras convenable au degré de chaleur qv.i lui 

 est nécessaire pour éprouver celle altération , si le.verre n'est pas piopre 

 à recevoir cette altération, et si le degré de chaleur n'est pas convenable, 

 la durée du refroidissement n'a aucune influence sur lui. i\I. Fourniy, 

 en rendant opaques des verres déjà faits , malgré la rapidité du refroi- 

 dissement, a sulfisammcnl prouvé l'insuffisance de la lenteur du refroi- 

 dissement pour opérer cette action. 



5°. La composition des verres. 11 y a des verres qui sont beaucoup 

 plus susceptibles les uns que les autres d'éprouver cette altération , et 

 celle propriété n'est point en raison de leur fusibillité. 



Lé tableau suivant donne les mêmes verres dans l'ordre ^opacifi' 

 cation et dans l'ordre de fusibilité. 



Ordre d'opacificalion. Ordre de fusibilité. 



Verre à glace, Verre plombcux, 



à globlclerie , à globlelerie, 



à bouteille, à vitre, 



— — à vitre , à glace , 



terreux , terreux , 



plombcux , à bouteille. 



Si le verre à globleterie a paru difficile à rendre opaque , c'est qu'étant 

 très-fusible , il se fond presque toujours dans les opérations des arts , 

 avant de subir assez longtems la chaleur convenable à son opacification. 



J\I. Fourmy prouve ensuite que l'opacillcallon du verre n'est point 

 due à la perte des sels qu'il renferme. Le verre qui contient une sura- 

 bondance de sels alcalins , les perd par sublimation , dès le premier 

 feu suffisamment soutenu ; chauffi3 de nouveau, il ne perd plus rien, 

 et devient cependant opaque si les circonstances sont convenables. Ces 

 expériences prouvent contre Bosc-d'Antic et en faveur de M. Dartigues, 

 que le verre n'est point décomposé par plusieurs fusions , ou par une 

 fusion longtems soutenue. 



On avoit remarqué que le verre rendu opaque étoit beaucoup plus 

 difficile à fondre qu'avant cette altération ; le fait est vrai , mais on 

 l'avoil exagéré. Le verre opacifié refondu , reprend toute sa transpa- 

 rence , si la fusion a éié complelte ; il conserve des corps opaques de 

 forme régulière qu'on a nommés cristallites , si la fusion n'a pas été 

 poussée assez loin. 



